AUX TRÈS BASSES TEMPÉRATURES. 347 



exactitude supérieure à 0,5 °/ , bien que les indices 

 qui ont fait suspecter les mesures sur le cobalt aient 

 presque totalement fait défaut pour les autres corps et 

 que le cobalt, par l'ensemble de ses propriétés et 

 notamment par son extrême dureté magnétique, occupe 

 nettement une place à part. En mettant en évidence 

 ces causes d'incertitude, nos expériences montrent la 

 marche à suivre pour arriver, quand on le voudra, à 

 une plus haute précision. La précision actuelle est 

 d'ailleurs suffisante dans bien des cas. 



Pour le fer et la magnétite, des mesures ont été fai- 

 tes jusqu'à I4°,0 K. La variation de l'aimantation de 

 20°, 3 K. à li°.0 K. est trop faible pour être exprimée 

 numériquement avec certitude. Ces expériences éten- 

 dent donc seulement jusqu'à 14°,0 K. l'intervalle de 

 température dans lequel l'abaissement de l'énergie 

 cinétique et le rapprochement des molécules ne provo- 

 que aucun phénomène nouveau. Les parties nouvelles 

 des courbes du nickel et de la magnétite sont figurées 

 en pointillé dans la fiy. \ . 



Le cas de la magnétite est particulièrement intéres- 

 sant par la concordance exacte de la théorie et de 

 l'expérience dans la plus grande partie de l'intervalle 

 du zéro absolu au point de Curie et l'écart qui se mani- 

 feste aux basses températures seulement. La théorie 

 donne en effet pour le rapport des aimantations I , I 39 

 au lieu de 1 ,057 donné ci-dessus. 



Cette divergence est appuyée par des expériences 

 antérieures faites sur quatre échantillons de magnétite 

 différents, deux provenant de cristaux naturels, le 

 troisième d'un cristal naturel refondu et le quatrième 

 de magnétite artificielle, qui ont donné pour le rapport 



